Indonesian Journal of Pharmaceutical Education (e-Journal) 2022; 2 (1): 32 – 41 ISSN : 2775-3670 (electronic) Journal Homepage: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ijpe/index DOI: 10.37311/ijpe.v2i1.11725
Biosintesis Nanopartikel Perak Ekstrak Etanol 96% Daun Kelor ( Moringa oleifera ) dan Uji Aktivitasnya Sebagai

## Antioksidan
Fujiana Abd Karim 1* , Robert Tungadi 2 , Nur Ain Thomas 3
1,2,3 Jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
* E-mail: fujianakarim@gmail.com
Article Info: Received: 4 Oktober  2021 in  revised  form:  25    Desember 2021 Accepted: 25  Desember 2021 Available Online: 1 Januari 2022:

## ABSTRACT
Moringa  leaf  potentially  has a  high  antioxidant  becouse  it contains secondary metabolite, one of which is quercetin. Therefore, to avoid harmful chemicals in the synthesis of silver nanoparticles, it is made by using a bio reductant of Moringa leaf extract. This study aims to know  the  optimal  temperature  in  the  formation  of  silver nanoparticles,  to  characterize  the  nanoparticle,  and  to  rest  the antioxidant AgNPs of Moringa leaf by using the DPPH method. This is  a  laboratory  experimental  study.  The  synthesis  of  nanoparticles uses a concentration of 0,4% Moringa leaf extract, which is reacted to AgNO 3 with  a  concentration  of  1  mM  in  a  ratio  of  1:9  at  various temperatures  of  60 o C,  70 o C,  and  80 o C  for  30  minutes.  The  formed nanoparticles are characterized by using UV-VIS spectrophotometry and showing the optimum temperature for nanoparticles formation, which  is  80oC.  It  is  then  continued  to  characterize  using  PSA  and showing the average size of nanoparticles at a temperature of 80 o C, which  is  82,9  nm  with  a  PDI  value  of  0,225.  The  result  of  the calculation of IC50 AgNPs shows that Moringa leaf obtains a value of 61.78 ppm, which is included in the strong category, meanwhile the thick  extract  of  Moringa  leaf  without  the  addition  of  silver nanoparticles obtain a value of 124.41 ppm, which is included in the weak category.
Keywords :
Moringa Leaf (Moringa oleifera); AgNPs (Synthesis of Silver Nanoparticles); Characterization; DPPH; IC50 (Inhibitory Concentration)
Corresponding Author: Fujiana Abd Karim Jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo E-mail: fujianakarim@gmail.com
Copyright © 2022 IJPE-UNG
This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license. How to cite (APA 6th Style):
Karim, A.F, Tungadi, R., Thomas, N.A. (2022). Biosintesis Nanopartikel Perak Ekstrak Etanol 96% Daun Kelor (Moringa oleifera) dan Uji Aktivitasnya Sebagai Antioksidan . Indonesian Journal of Pharmaceutical (e-Journal),
2 (1), 32-41.

## ABSTRAK
Daun  kelor memiliki potensi  sebagai antioksidan  tinggi  karena mengandung  senyawa metabolit sekunder salah satunya kuersetin, oleh  sebab itu untuk menghindari bahan kimia  berbahaya  dalam  sintesis  nanopartikel  perak  maka  dibuat  sintesis  nanopartikel perak  dengan  menggunakan  bioreduktor  esktrak  daun  kelor.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  suhu  optimal  dalam  pembuatan  nanopartikel  perak, mengkarakterisasi  nanopartikel  serta  melakukan  pengujian  antioksidan  AgNPs  daun kelor menggunakan metode DPPH. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium.  Pembuatan  sintesis  nanopartikel  dengan  menggunakan  konsentrasi ekstrak  daun  kelor  0,4%  yang  direaksikan  kedalam  AgNO 3 konsentrasi  1  mM  dengan perbandingan 1:9 pada variasi suhu 60 o C, 70 o C, dan 80 o C selama 30 menit.  nanopartikel yang  terbentuk  dikarakterisasi  menggunakan  spektrofotometri  UV-VIS  dan menunjukkan  suhu  optimum  dalam  pembentukan  nanopartikel  yaitu  suhu  80 o C. kemudian  dilanjutkan  dengan  mengkarakterisasi  menggunakan  PSA  menunjukkan ukuran rata-rata nanopartikel pada suhu 80 o C yaitu sebesar 82,9 nm dengan nilai PDI 0,225.  Hasil  perhitungan  IC50  AgNPs  daun  kelor  sebesar  61,78  ppm  yang  termasuk kategori  kuat  sedangkan  ekstrak  kental  daun  kelor  tanpa  penambahan  nanopartikel perak memiliki nilai IC50 sebesar 124,41 ppm yang termasuk dalam kategori lemah.
Kata  Kunci: Daun  Kelor  ( Moringa  oleifera ),  AgNPs  ( sintesis  nanopartikel  perak ), Karakterisasi, DPPH, IC50 ( Inhibitory Concentration )

## 1. Pendahuluan
Obat  merupakan  salah  satu  substansi  yang  membawa  perubahan  pada fungsi  fisiologik  melalui  efek  kimianya.  Bagi  sebagian  orang  penggunaan  obat yang  dipandang  aman,  sehat  dan  alami  menjadi  hal  yang  diinginkan,  yaitu dengan menggunakan obat tradisional. Dari sekian banyak obat tradisional yang beredar di Indonesia salah satu yang dikenal adalah daun kelor ( Moringa oleifera ). Studi  menunjukkan  bahwa,  daun  kelor  segar  mempunyai  kemampuan antioksidan  7  kali  lebih  banyak  daripada  vitamin  C  [5].  Salah  satu  turunan flavonoid  yaitu  kuersetin  memiliki  kekuatan  antioksidan  4-5  kali  lebih  kuat dibandingkan vitamin C dan vitamin E [11].
Penggunaan  daun  kelor  dalam  obat  herbal  diformulasikan  dengan berbagai  sediaan  contohnya  dalam  bentuk  ekstrak  yang  bertujuan  menarik komponen kimia pada bahan alam. Sediaan ekstrak memiliki kelarutan dalam air yang masih rendah sehingga mempengaruhi bioavailabilitas senyawa bahan alam dalam tubuh.  Untuk meningkatkan bioavaibilitas senyawa  aktif herbal  tersebut dibuatlah dalam bentuk nanopartikel [1].
Nanopartikel  memiliki partikel  dengan  ukuran 1-100  nm.  Tujuan  utama penggunaan  nanopartikel  sebagai  sistem  penghantaran  obat  yaitu  untuk mengatur ukuran partikel, sifat-sifat permukaan, dan mengontrol pelepasan zat aktif pada tempat tertentu didalam tubuh sebagai sasaran pengobatan.
Salah  satu  teknik  pembuatan  nanopartikel  dengan  cara  dibuat  sintesis nanopartikel  untuk  memperkecil  ukuran  partikel.  Logam  yang  menarik digunakan  dalam  sintesis  nanopartikel  salah  satunya  adalah  perak  (Ag). Nanopartikel perak mempunyai sifat yang tidak toksik terhadap kulit manusia. Secara  khusus  perak  sangat  menarik  karena  mempunyai  sifat  yang  khas  serta
termasuk logam mulia yang memiliki kualitas optik yang cukup baik setelah emas dengan harga yang terjangkau ([7][6][10]).
Berbagai  metode  yang  digunakan  dalam  pembuatan nanopartikel  perak seperti  reduksi  kimia,  radiasi,  elektrokimia,  sonikasi,  dan  microwave.  metode reduksi  kimia  dipilih  lebih  efektif  dalam  pembuatan  nanopartikel  perak.  Hal tersebut dikarenakan langkah kerja yang mudah, cepat, murah, peralatan, yang sederhana  dan  mengguanakan  temperatur  yang  rendah.  Metode  reduksi  kimia dilakukan  dengan  cara  ion  logam  direduksi  oleh  agen  pereduksi  dengan penambahan  agen  protektif  untuk  menstabilakn  nanopatikel  [7].  Beberapa parameter harus diperhatikan saat mensintesis nanopartikel dari tanaman yaitu kandungan katalis (dalam hal ini tumbuhan katalis), media yang digunakan pada proses reaksi, serta kondisi reaksi (pelarut, stabilizer, suhu). Pada penelitian ini parameter  yang  digunakan  yaitu  konsentrasi  ekstrak  daun  kelor  dan  optimasi suhu pada proses sintesis.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  penelitian  ini  akan  dilakukan  biosintesis nanopartikel  perak  dengan  menggunakan  ekstrak  etanol  daun  kelor  dan memvariasikan suhu sintesisnya, dilanjutkan dengan karakteristik menggunakan spektrofotometri  UV-VIS  dan  PSA  ( Particle  Size  Analyzer )  serta  penggunaan metode DPPH untuk menguji aktivitas antioksidan
2. Metode Penelitian

## Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang pengaduk, cuvet, gelas  ukur  ( pyrex ),  gelas  kimia  ( pyrex ),  hotplate  (Thermo  Scientific),  magnetic stirrer (Cimarec), Particle Size Analyzer S7-100 (Horiba), pipet mikro, pipet tetes, spatula,  spektrofotometri  UV-VIS  (Genesys  10s),  stopwatch,  timbangan  analitik (Jewelry Scale 8068-series).
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah AgNO 3 (Sigma-Aldrich), aquadest, DPPH (1,1-difenil-2-picrylhdrazyl) (Sigma-Aldrich), ekstrak daun kelor, etanol 96%.
Prosedur Kerja Pengolahan Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera)
Sampel  daun  kelor  diambil  dari  desa  Sidorukun  Kecamatan  Randangan Kabupaten Pohuwato. Daun kelor yang diambil adalah daun pada tangkai ke 3-5, masih segar dan tidak rusak. Daun kelor dilakukan sortasi basah dicuci dengan menggunakan air bersih dan mengalir. Daun kelor kemudian dikeringkan dengan cara di angin-anginkan sampai daun kelor benar-benar kering, daun kelor yang sudah kering kemudian dicuci dengan cara di remas menggunakan tangan hingga menghasilkan bentuk haksel simplisia Ekstraksi Sampel
Daun kelor yang sudah berbentuk haksel ditimbang sebanyak 100 gram, dan  direndam  dengan  etanol  96%  sebanyak  1  liter  dengan  perbandingan  1:10 untuk memudahkan penarikan senyawa. Proses ekstraksi dilakukan selama 5 hari dan  disertai  dengan  pengocokan  setiap  24  jam  sekali.  Sampel  disaring menggunakan kain sari untuk memisahkan bagian filtrate dan residunya. Hasil dari  maserasi  daun  kelor  dilanjutkan  pada  proses  evaporasi  dengan menggunakan alat evaporator sampai menghasilkan ekstrak kental daun kelor.

## Analisis Kadar Flavonoid Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis
Prosedur analisis dilakukan dengan membuat larutan induk konsentrasi 1000 ppm dengan melarutkan 0,01 gram ekstrak kental daun kelor kedalam 10 ml etanol 96%. kemudian diambil 1 ml larutan induk dan dilarutkan kedalam 10 ml etanol  96%  sebagai  larutan  stok.  Kemudian  dibuat  larutan  standar  dengan konsentrasi 1,2,3, dan 4 ppm dengan melarutkan 1 ml larutan stok kedalam 10 ml etanol 96%. Lalu dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-VIS pada panjang gelombang 417 nm.
Pembuatan Konsentrasi 1 mM AgNO3
Sebanyak 42,25 mg serbuk AgNO 3 dimasukkan kedalam gelas kimia dan dilarutkan  dengan  aquades  sebanyak  250  ml.  Diaduk  larutan  AgNO 3 sampai homogen didapatkan konsentrasi AgNO 3 1 mM. Biosintesis Nanopartikel Perak (AgNP) Daun Kelor ( Moringa oleifera ) Sebanyak 0,2 gram ekstrak kental daun kelor dilarutkan dalam 50 ml etnaol 96%. Prosedur yang digunakan mengacu pada penelitian Is Fatimah (2020) yang telah dimodifikasi yaitu ekstrak etanol daun kelor di campurkan dengan larutan AgNO 3 1 mM dengan perbandingan 1:9. masing-masing perbandingan tersebut diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 250 rpm selama 30 menit pada variasi suhu 60, 70, dan 80 o C.
Karakterisasi  Biosintesis Nanopartikel Perak Spektrofotometri UV-Vis
Spektrofotometer  UV-VIS  bertujuan  untuk  uji  karakteristik  dalam menentukan  panjang  gelombang  maksimum  yang  mengidentifikasikan  telah terbentuknya nanopartikel perak yang berkisar antara 400-500 nm.
Particle Size Analyzer (PSA)
Karakterisasi dengan menggunakan PSA ( Particle Size Analyzer ) bertujuan untuk mengetahui ukuran dan distribusi partikel yang telah terbentuk. Pengujian Antioksi dan Pembuatan Larutan DPPH 0,1 mM Serbuk DPPH (BM 394,32) ditimbang sebanyak 1,9 mg dilarutkan dalam etanol  96%  kemudian  dimasukkan  kedalam  labu  ukur  100  ml,  volumenya dicukupkan dengan etanol hingga tanda batas didapatkan DPPH 0,1 mM. Pengujian Antioksidan Ekstrak Daun Kelor ( Moringa oleifera )
Pembuatan  larutan  ekstrak  daun  kelor  ( Moringa  oleifera )  dengan konsentrasi  400  ppm  ditimbang  40  mg,  dilarutkan  dengan  etanol  96%  lalu dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml volume dicukupkan hingga tanda batas dibuat larutan uji dengan seri 20, 40, 60, 80 ppm. Diambil 2 ml dari masing-masing larutan  uji  dan  dimasukkan  kedalam  vial  kemudian  ditambahkan  2  ml larutan DPPH  0,1  mM,  dikocok  dengan  menggunakan  vortex  hingga  homogen,  serta diinkubasi  selama  30  menit  diruang  gelap.  Setelah  itu  absorbansinya  diukur dengan menggunakan panjang gelombang DPPH 516 nm.

## Pengujian Antioksidan AgNPs Daun Kelor
Larutan  AgNPs  dibuat  dengan  seri  20,  40,  60,  dan  80  ppm  kemudian dimasukkan kedalam vial dan ditambahkan aquades hingga 10 ml. Pengukuran serapan larutan uji AgNPs esktrak daun kelor ( Moringa oleifera ) dilakukan dengan cara mengambil 2 ml dan dimasukkan kedalam vial kemudian ditambahkan 2 ml larutan DPPH 0,1 mM, dikocok dengan menggunakan vortex sampai homogen,
serta diinkubasi selama 30 menit diruang gelap. Setelah itu absorbansinya diukur pada panjang gelombang DPPH 516 nm.

## Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dari  penentuan  suhu  optimum  biosintesis nanopartikel  perak  esktrak  daun  kelor  ( Moringa  oleifera )  dilakukan  uji  statistic untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pembentukan nanopartikel dari biosintesis  nanoapartikel  ekstrak  daun  kelor  menggunakan  variasi  suhu.  Hasil data  dianalisis  varians  (analysis of  variance )  atau  ANOVA  satu  arah  ( One  Way Anova ) dan uji lanjutan POST HOC LSD ( Least Significance Different ) dengan taraf kepercayaan 95%.
3. Hasil dan Pembahasan

## Rendamen Ekstrak
Proses ekstraksi  sampel 100 g daun kelor ( Moringa oleifera ) menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 1000 ml (Tabel 1). Ekstrak kental yang didapatkan seberat 14,7 gr dengan jumlah persen rendamen sebanyak  14,7%, hasil tersebut sesuai  dengan  presentase  rendamen  yaitu  antara  10-15%  yang  dimana menunjukkan bahwa proses ekstraksi telah berlangsung sempurna [4].
Tabel 1. Hasil Rendamen Berat Sampel (gram) Volume Pelarut (mL) Berat Ekstrak (gram) Persen Rendamen (%) 100 gram 1000 ml 14,7 gram 14,7%
Analisis Kadar Flavonoid Ekstrak Etanol 96% Daun Kelor ( Moringa oleifera ) Analisis kadar flavonoid menunjukkan hasil absorbansi yang didapatkan pada panjang gelombang 417 nm mulai dari konsentrasi 1 ppm yaitu 1,35, 2 ppm yaitu 1,389, 3 ppm yaitu 1,454, dan 4 ppm yaitu 1,610 (Tabel 2). Hasil pengukuran tersebut dapat diketahui semakin tinggi konsentrasi maka semakin besar absorban yang  dihasilkan  hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  konsentrasi  maka semakin tinggi juga kadar flavonoid yang terkandung dalam ekstrak tersebut. Tabel 2. Hasil Analisis Kadar Flavonoid Ekstrak Etanol 96% Daun Kelor Konsentrasi (ppm) Absorbansi C (g/mol) 1 0,134 1,35 2 0,137 1,389 3 0,142 1,454 4 0,154 1,610 Biosintesis Nanopartikel Perak
Dalam  pertumbuhan  nanopartikel  perak  menggunakan  bioreduktor terdiri  dari  3  fase.  Fase  aktivasi  (fase  1),  dimana  perak  dalam  larutan  AgNO 3 tereduksi oleh tumbuhan membentuk Ag 0 . Dilanjutkan pada fase pertumbuhan (fase 2), fase ini dikenal dengan proses pematangan atau persiapan yang mana nanopartikel  kecil  secara  spontan  bergabung  membentuk  partikel  yang  lebih besar. Fase terminasi (fase 3) merupakan tahap terakhir, dimana AgNPs tercapping sekaligus terbentuk ukuran nanopartikel perak dengan diameter tertentu. Proses
terminasi  sangat  dipengaruhi  oleh  kemampuan  ekstrak  organisme  untuk menyetabilkan nanopartikel logam yang terbentuk.
Gambar 1. Mekanisme Umum Pembentukan Nanopartikel Perak [9] Pembentukan nanopartikel perak pada penelitian ini dibuktikan dengan proses terjadinya perubahan dari larutan kuning pucat menjadi kuning pekat saat dilakukan  proses  pemanasan  menggunakan  hotplate.  Berikut  hasil  perubahan warna dari sintesis AgNPs dengan variasi suhu :
A B
Gambar 2. Warna larutan sebelum dipanaskan (A) warna larutan ketika telah dipanaskan pada suhu 60 o C, 70 o C, dan 80 o C Terbentuknya  warna  tersebut  disebabkan  oleh  eksitasi  dari  permukaan plasmon  nanopartikel.  Perubahan  warna  yang  dihasilkan  selama  sintesis menunjukkan pertumbuhan cluster yang dihasilkan semakin besar, dimana pada saat atom perak belum saling berinteraksi satu sama lain. Dalam jumlah tertentu dan memasuki ukuran nano cluster perak berubah warna menjadi kuning pekat. Atom-atom  Ag  akan  saling  berinteraksi  dengan  ikatan  logam  sesamanya  dan menghasilkan  cluster  dalam  jumlah  yang  sangat  besar  ([10][12]).  Namun kumpulan  atom  Ag  (cluster)  yang  terus  menerus  semakin  berkembang  dapat dikendalikan  sehingga  ukurannya  hanya  sampai  berdiameter  tertentu  salah satunya dapat dikendalikan dengan cara mengatur suhu sintesis
Karakterisasi Biosintesis AgNPs Daun Kelor ( Moringa oleifera )
Karakterisasi biosintesis AgNPs menunjukkan hasil pengukuran dengan variasi suhu menghasilkan panjang gelombang yang sama yaitu 413 nm dengan nilai  absorbansi  yang  berbeda-beda  dimana  pada  suhu  60 o C  menghasilkan absorbansi 0,909 (Tabel 3). Pada suhu 70 o C menghasilkan absorbansi 0,918. Dan pada  suhu  80 o C  menghasilkan  absorbansi  0,970.  Panjang  gelombang  tersebut mengidentifikasikan telah terbentuknya nanopartikel dengan panjang gelombang berkisar  antara  400-500  nm  [2].  Nilai  absorbansi  yang  terus  meningkat  dengan menggunakan panjang gelombang 413 nm menunjukkan nanopartikel perak yang terbentuk bertambah banyak seiring meningkatnya suhu biosintesis [7]. Peristiwa ini  dapat  dibuktikan  dengan  menggunakan  pengukuran  PSA  ( Particle  Size Analyzer ).
Tabel 3. Hasil Panjang Gelombang Maksimum AgNPs Daun Kelor Variasi Suhu Panjang Gelombang Absorbansi Suhu 60 o C 413 nm 0,908 0,908 0,909 Suhu 70 o C 413 nm 0,917 0,917 0,918 Suhu 80 o C 413 nm 0,970 0,970 0,970 Pengujian  karakteristik  PSA  ( Particle  Size  Analyzer )  diatas  menunjukkan ukuran nanopartikel perak pada suhu 80 o C sebesar 82,9 nm dengan nilai PDI 0,225 (Tabel 4). Formula dari suatu sediaan yang semakin stabil dapat dilihat dengan semakin  kecilnya  nilai  PDI,  karena  apabila  nilai  PDI  semakin  besar  maka menunjukkan partikel yang terbentuk tidak seragam, dan mengakibatkan formula akan terflokulasi  dengan cepat [13].Hasil  indeks polidepersitas pada suhu 80 o C masih  termasuk  dalam  range  indeks  polidipersitas  yaitu  0,08-0,7,  range  ini merupakan kisaran atas yang mana algoritma distribusi beroperasi dengan baik. Apabila nilai indeks polidipersitas >0,7 menunjukkan distribusi yang sangat luas dari ukuran partikel dan memungkinkan terjadi sedimentasi [3].
Tabel 4. Pengujian Karakteristik PSA ( Particle Size Analyzer ) Sampel Size (nm) Size Averrage (nm) PDI Rata-rata PDI AgNPs daun kelor suhu 80 o C 83,1 82,7 82,9 0,221 0,229 0,225

## Pengujian Antioksidan
Pada sampel AgNPs daun kelor memiliki nilai persen inhibisi yang baik dibanding  dengan  sampel  pembanding  ekstrak  daun  kelor  tanpa  penambahan nanopartikel  perak  tetapi  keduanya  sama-sama  memiliki  aktivitas  antioksidan (Gambar  3  dan  Gambar  4).  Hal  ini  dimungkinkan  karena  senyawa  turunan
flavonoid  yaitu  kuersetin  dalam  ukuran  nanometer  dapat  mendonorkan  atom hidrogennya secara cepat untuk membentuk produk yang lebih stabil [8].
Gambar 3 . Hubungan konsentrasi dan % inhibisi menggunakan sampel
AgNPs daun kelor
Gambar 4 . Hubungan konsentrasi dan % inhibisi menggunakan sampel ekstrak daun kelor tanpa penambahan nanopartikel
Nilai  IC 50 dari  sampel  AgNPs  daun  kelor  sebesar  61,78  ppm  sedangkan nilai IC 50 untuk sampel esktrak daun kelor tanpa penambahan nanopartikel perak sebesar 124,41 ppm. Berdasarkan hasil tersebut sampel AgNPs daun kelor dapat dikategorikan kuat yang dibuktikan dengan nilai IC 50 yang berada pada range 50- 100  ppm.  Sedangkan  untuk  sampel  ekstrak  daun  kelor  tanpa  penambahan nanopartikel perak termasuk dalam kategori sedang yang dibuktikan dengan nilai IC 50 yang berada pada range 101-150 ppm.
4. Kesimpulan
Suhu  optimal  dalam  biosintesis  nanopartikel  perak  ektrak  kental  daun kelor  ( Moringa  oleifera )  adalah  pada  suhu  80 o C  .  Uji  karakterisasi  pembentukan nanopartikel  perak  ekstrak  kental  daun  kelor  ( Moringa  oleifera )  dengan  variasi suhu menggunakan spektrofotometeri UV-VIS mendapatkan panjang gelombang 413  nm  dan  uji  karakteristik  menggunakan PSA  pada  suhu  80 o C  mendapatkan ukuran rata-rata AgNPs sebesar 82,9 nm dan nilai PDI 0,225. AgNPs daun kelor memiliki kemampuan efektif sebagai antioksidan dalam menangkal radikal bebas
y = 0.4033x + 25.1 R² = 0.9401 % p en gh amb at an konsentrasi % penghambatan y = 0.3256x + 9.565 R² = 0.9389 % p en gh amb at an konsentrasi (ppm) % penghambatan
Karim et al., 2021; Indonesian Journal of Pharmacetical Education (e-Journal); 2(1): 32 - 41
dengan nilai IC 50 sebesar 61,78 ppm sedangkan untuk esktrak kental daun kelor tanpa penambahan nanopartikel perak memiliki nilai IC 50 sebesar 124,41 ppm
Referensi:
[1] Azam  B,  Javanzad  S,  Saleh  T,  Hashemi  M,  Aghasadeghi  MR.  2014. Nanoparticles  Potent  Vectors  For  Vaccine  Delivery  Targeting  Cancer  And Infectious Diseases . Human Vaccnes & Immunoterapeutics. 10(2):321–332.
[2] Bakir, 2011, Pengembangan Biosintesis Nanopartikel Perak Menggunakan Air Rebusan Daun Bisbul (Diospyros blancoi) untuk Deteksi Ion Tembaga Cu  (II)  dengan  Metode  Kolorimetri,  Skripsi  Tidak  Diterbitkan,  Program Studi Fisika FMIPA Universitas Indonesia, Depok.
[3] Cita,  Meitria.  2017. Preparasi  dan  Karakterisasi  Nanopartikel  Isolat Andrografolida  dengan  Variasi  Perbandingan  PVA  (Polyvinyl  Alcohol). Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
[4] Ditjen  POM.  2000. Parameter  Standar  Umum  Ekstrak  Tumbuhan  Obat .
Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Halaman 3-5, 13-17, 30-31
[5] Fuglie, L. 2002. The Miracle Tree: The Multiple Attributes of Moringa. Dakar .
[6] Handayani,  W.  2011. Pemanfaataan  Tumbuhan  Tropis  untuk  Biosintesis Nanopartikel  Perak  dan  Aplikasinya  Sebagai  Indikator  Kolorimetri  Keberadaan Logam  Berat .  Tesis  tidak  diterbitkan,  Pascasarjana  Program  Studi  Biologi FMIPA Universitas Indonesia.
[7] Haryani, Y., Kartika, F.G., Yuharmen, Putri, M.E., Alchalish, T.D., Melanie, Y. 2016. Pemanfaatan Ekstrak Air Rimpang Jahe Merah (Zingiber Officinale Linn Varrubrum) pada Biosintesis Sederhana Nanopartikel Perak. Chemica et Natura Acta 4(3): 151-155.
[8] Haryono  A.,  Sondari  D.,  Harmami  S.B.  &  Randy  M.  2008. Sintesa Nanopartikel Perak dan Potensi Aplikasinya . Jurnal Riset Industri. 2 (3): 155-163
[9] Intan  Nabilah  Oktavia  and  Suyatno  Sutoyo.  2021.  Sintesis  Nanopartikel Perak  menggunakan  Bioreduktor  Ekstrak  Tumbuhan  Sebagai  Bahan Antioksidan. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
[10] P.  I.  Sari,  M.  L.  Firdaus,  and  R.  Elvia,  ―Pembuatan  Nanopartikel  Perak (NPP)  dengan  Bioreduktor  Ekstrak  Buah  Muntingia  calabura  L  untuk Analisis Logam Merkuri, ‖ J. Pendidik. dan Ilmu Kim., vol. 1, no. 1, pp. 20– 26, 2017.
[11] Prasetyaningtyas, Tiwi., Prasetya, Agung Tri., Widiarti, Nuni. 2020. Sintesis Nanopartikel  Perak  Termodifikasi  Kitosan  dengan  Bioreduktor  Ekstrak  Daun Kemangi  (Ocimum  basilicum  L.)  dan  Uji  Aktivitasnya  sebagai  Antibakteri. Semarang: Universitas Negeri Semarang
[12] Rahma.  2019.  Sintesis  Nanopartikel  Emas  Menggunakan  Bioreduktor Ekstrak Daun Ketapang (Terminalia catappa) Dengan Iradiasi Microwave. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
[13] Saputra,  A.  H.,  Haryono,  A.,  Laksmono.,  J.  A.,  dan  Ashari,  M.  H.  2011. Preparasi Koloid Nanosilver dengan Berbagai Jenis Reduktor Sebagai Bahan Anti Bakteri . Indonesia Journal of Materials Science. Vol. 12, No. 3. Hal: 202-208
[14] Sutrisno,  Lisawati.  2011. Efek  Pemberian  Ekstrak  Methanol  Daun  Kelor (Moringa oleifera) Meningkatkan Apopotosis Pada Sel Epitel Kolon Tikus (Rattus
Norvegius)  Wistar  Yang  Diinduksi  7,12  Dimetil  Benz  (α)  Antrasen  (DMBA). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
[15] Yuliasari, Shannora dab Hamdan. 2012. Karakterisasi Nanoemulsi Minyak Sawit  Merah  yang  Disiapkan  dengan  High  Pressure  Homogenizer.  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Bengkulu